## ANALISIS PENGARUH CURAH HUJAN TERHADAP PARAMETER KUALITAS BATUBARA PADA SEAM 12 MAWAR DI STOCK ROM MALINTUT PT MULTI TAMBANGJAYA UTAMA
Winda * , Agus Triantoro, Annisa Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. A. Yani Km. 35,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714, Telp.0812-7670-1521, Indonesia e-mail: * windaminers123@gmail.com , agus@ulm.ac.id , annisa@ulm.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan yang timbul dari parameter kualitas batubara ini adalah hujan yang sering melanda pit atau stock ROM mengakibatkan kualitas batubara tidak stabil sehingga perlu diadakannya penanganan kualitas batubara. Lokasi kegiatan di PT Multi Tambangjaya Utama di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kaliantan Selatan.
Pada penelitian ini, melakukan sampling sebelum hujan dan ± 12 jam setelah hujan dan menganalisis  sampel batubara dilaboratorium data – data yang didapat adalah nilai total moisture, inherent moisture, ash content, volatile matter, total sulfur, calori value, serta menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi pengurangan parameter kualitas batubara setelah hujan. Data hasil parameter kualitas batubara yang dianalisis adalah sebelum hujan: 1007 %TM 8.57 (ar), %IM 3.94 (adb), %ASH 5.45 (adb), %VM 45.35 (adb), %FC 45.26 (adb), %TS 3.23 (adb), CV 6913 kcal/kg (ar).
Data hasil parameter kualitas batubara setelah hujan adalah : 1507 %TM 7.02 (ar) karena cuaca panas dan sampel dalam keadaan kering, 2208 %TM 10.81 (ar) karena cuaca gerimis selama 75 menit dan sampel dalam keadaan lembab, 2907 %IM 4.47 (adb), 3207 %IM 3.66 (adb) karena proses equilibrium (pengoksidian sampel pada suhu dan kelembaban ruang uji) di laboratorium yang kurang stabil, 2907 %ASH 6.87 (adb), 2208 %ASH 3.92 (adb) karena proses pencucian secara alami yang disebabkan oleh hujan, 2707 %VM 42.83 (adb), 2208 %VM 45.60 (adb) karena karena total moisture naik, 2907 %TS 3.79 (adb), 2108 %TS 2.96 (adb), karena  pencucian alami yang disebabkan oleh hujan sulfur yang dimaksud pyritic sulfur, 1507 CV 7096 kcal/kg (ar), 2208 CV 6702 kcal/kg (ar) karena semakin tinggi moisture dan abu, semakin kecil nilai kalorinya.
Kata kunci : kualitas batubara, pengaruh hujan, stock ROM

## ABSTRACT
The problem that arises from coal quality parameters is the rain that often hits the pit or ROM stock resulting in unstable coal quality so that coal quality handling is necessary. The research activity is located at PT Multi Tambangjaya Utama in South Barito Regency, South Kaliantan Province.
In this study, sampling was carried out before it rained and ± 12 hours after it rained, then the coal sample data were analyzed in the laboratory. The results obtained include the value of total moisture, inherent moisture, ash content, volatile matter, total sulfur, caloric value, as well as analyzing the factors that affect the reduction of coal quality parameters after rain.
The data of the analyzed coal quality parameters were before rain: 1007% TM 8.57 (ar),% IM 3.94 (adb),% ASH 5.45 (adb),% VM 45.35 (adb),% FC 45.26 (adb),% TS 3.23 (adb), CV 6913 kcal / kg (ar).
The result data of coal quality parameters after rain are: 1507% TM 7.02 (ar) due to hot weather and dry samples, 2208% TM 10.81 (ar) due to drizzling weather for 75 minutes and samples in humid conditions, 2907% IM 4.47 (adb ), 3207% IM 3.66 (adb) due to the equilibrium process (oxidation of samples at temperature and humidity of the test room) in the laboratory which is less stable, 2907% ASH 6.87 (adb), 2208% ASH 3.92 (adb) due to natural washing process caused by by rain, 2707% VM 42.83 (adb), 2208% VM 45.60 (adb) due to increased total moisture, 2907% TS 3.79 (adb), 2108% TS 2.96 (adb), due to natural leaching caused by sulfur rain referred to pyritic sulfur, 1507 CV 7096 kcal / kg (ar), 2208 CV 6702 kcal / kg (ar) because the higher the moisture and ash, the smaller the calorific value.
Keywords : coal quality, rain effect, stock ROM

## PENDAHULUAN
Dalam pemanfaatannya, batubara harus diketahui terlebih dahulu pengaruhnya. Kualitas batubara merupakan faktor dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak konsumen untuk memilih produk yang dihasilkan oleh produsen. Untuk dapat mengetahui serta memperoleh data kualitas batubara yang dihasilkan selama proses produksi perlu dilakukan kegiatan pengukuran pengaruh batubara antara lain total sulfur (TS), ash content (AC), volatile matter (VM), inherent moisture (IM), fixed carbon (FC), calorific value (CV), dan total moisture (TM).

## METODOLOGI
Metodologi dalam penelitian tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

## 1. Lokasi Kegiatan Sampling
Kegiatan sampling dilakukan di StockROM malintut dari perusahaan PT Multi Tambangjaya Utama, batubara yang ada di StockROM malintut memiliki stoc k batubara dari beberapa pit yaitu Pit Mawar, Pit Risma. Batubara yang di sampling yang sudah berada di StockROM yaitu batubara seam 12 dari pit Mawar dengan kedalaman 33.75 m. Batubara yang dibawa ke ROM malintut sekitar 45 ton dengan menggunakan Dump Truck , satu tumpukan untuk di sampling dan di analisis kualitas batubaranya. Jumlah yang samplingan pada stockROM malintut adalah tiga increament bagian  atas, tengah, bawah tumpukan batubara sampling dilakukan tiga incrament  dalam satu
plastik sampel dengan menggunakan peralatan sekop, plastik sampel, spidol, plester/lakban bening
2. Preparasi Sampel Batubara
Batubara yang selesai di sampling kemudian dikirim ke laboratorium di port (pelabuhan) jarak tempuh Mining ke port (pelabuhan) ± 67 km untuk dilakukan preparasi, setelah sampel datang di laboratorium keluarkan sampel  masukkan  ke  dalam ember untuk mempermudah sampel dimasukkan ke crusher hammer mill , masukkan sampel ke hammer mill untuk memperkecil ukuran menjadi 4.75 mm. Kalau ada batubara yang berukuran besar masukkan ke jaw crusher baru ke hammer mill lagi. Setelah di crusher masukkan sampel ke RSD (Rotary Sampel Divider) untuk di mixing dan dividing sampel batubara dibagi menjadi 8 bagian, empat bagian di simpan di ruang penyimpanan (storage) empat bagian di masukkan lagi ke RSD hal ini dilakukan sebanyak tiga kali agar sampel tercampur rata dan homogen Setelah di RSD timbang sampel menggunakan tray seberat satu kilogram sebanyak dua kali, terus masukkan sampel ke dalam oven untuk menghilangkan ADL (Air Dry Loss) selama enam jam dengan suhu 40 0 C. Setelah enam jam keluarkan sampel dan timbang lagi beratnya dicatat di form ADL, masukan lagi kedalam oven selama satu jam keluarkan dan timbang lagi kalua hasilnya sama dengan timbangan awal berarti sampel benar atau konstan, kalau berat timbangan tidak sama dengan sampel awal dimasukkan lag ke oven selama 1 jam. Standar yang digunakan adalah American Society for Testing Material

## 3. Tahap Analisis Sampel Di Laboratorium
Analisis sampel untuk mengetahui nilai Total Mositure, Inherent Moisture, Ash content, Volatile Matter, Total Sulfur dan Calorifik Value dilakukan dilaboratorium dengan berat sampel masing-masing 1 gram kecuali berat total sulfur 0.3 gram.
a. Analisis Total Mositure, timbang sampel 1  gram menggunakan dish dua kali, masukan kedalam oven dengan suhu 110 o C selama 3 jam.
b. Analisis Inherent Mositure, timbang sampel 1 gram menggunakan dish dua kali, masukan kedalam oven dengan suhu 110 o C selama 1.5 jam.
c. Analisis Inherent Mositure, timbang sampel 1 gram menggunakan dish dua kali, masukan kedalam oven dengan suhu 110 o C selama 1.5 jam.
d. Analisis Volatile Matter, timbang sampel 1 gram menggunakan dish dua kali, masukan kedalam oven dengan suhu 950 o C selama 7 menit, didinginkan 7 menit.
e. Analisis Calorific Value, timbang sampel 1 gram kaitkan kawat sampai menyetuh dipermukaan sampel, masukan bomb yang sudah berisi air sedikit tutup rapat, masukkan gas dalam bomb sampai penuh, kemudian masukan kedalam alat yang ada airnya 1 liter, kabel pasang ke bomb, tutup atur dilayar alat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
General analysis ini cukup sederhana tetapi memerlukan peralatan yang khusus dan standar. General analysis dalam batubara merupakan analisis terdiri dari
total moisture, inherent moisture , volatile matter ash content , calorific value , analisa ini menggunakan standar ASTM atau standar ISO. Untuk analisis yang dilakukan diperusahaan PT Multi Tambangjaya Utama dilaboraturium yang mengerjakan PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia, Coal dan Mineral Services (CCI).
Hasil TM yang didapat pada sampel awal yaitu kode sampel 1007 sebesar 8.57% yang mengalami penurunan terbesar pada kode sampel 1507 sebesar 7.02% persentase penurunan sebesar 1.55% karena sampel dalam keadaan kering dan cuaca panas, Pada sampel 2208 sampel mengalami kenaikan sebesar 10.81% persentase kenaikan sebesar 3.79% hal tersebut disebabkan karena cuaca gerimis selama 75 menit dengan curah hujan 30mm yang menyebabkan nilai TM naik. Semua berlaku pada sampel- sampel yang lain. bisa dilihat dari Gambar-1. Hasil IM yang didapat pada sampel awal yaitu kode sampel 1007 sebesar 3.94% yang mengalami kenaikan terbesar pada sampel 2907  sebesar  4.47%  persentase kenaikan sebesar 0.53% dan sampel  3107 mengalami penurunan sebesar 3.66% persentase penurunan sebesar 0.815 karena proses equilibrium (pengkondisian sampel pada suhu dan kelembaban ruang uji) di laboratorium yang kurang stabil. Batubara yang terekspos udara bebas mengalami oksidasi sehingga mengalami penurunan nilai Inherent Moisture . Semua berlaku pada sampel-sampel yang lain bisa dilihat dari Gambar-2.
Hasil ash yang didapat pada sampel awal yaitu kode sampel 1007 sebesar 5.45% yang mengalami kenaikan terbesar pada sampel  2907 sebesar 6.87% persentase kenaikan sebesar 1.42% karena batubara tersebut mengalami proses pencucian secara alami yang disebabkan oleh hujan dan sampel 2208 mengalami penurunan sebesar 3.92% persentase  penurunan sebesar 2.95% bisa dilihat pada Gambar-3.
Hasil VM yang didapat pada sampel awal yaitu kode sampel  1007  sebesar 45.35% yang mengalami penurunan terbesar sebesar 42.83% pada sampel 2707 persentase penurunan 2.52% karena suhu pendinginan lewat dari 7 menit dan pada sampel 1208  mengalami kenaikan sebesar 45.67% karena total moisture naik dan berlaku pada sampel-sampel lainya, bisa dilihat dari Gambar-4. Hasil TS yang didapat pada sampel awal yaitu kode sampel 1007 sebesar 3.23% yang mengalami kenaikan analisis sebesar 3.79% pada kode sampel 2907 persentase kenaikan sebesar 0.56% dan mengalami penurunan sebesar 2.82% pada sampel  2108 persentase penurunan sebesar 0.97% karena terjadi proses pencucian alami  yang disebabkan oleh hujan. Sulfur yang dimaksud adalah Pyritic Sulfur yang terdapat pada batubara dan berlaku pada sampel-sampel lainnya, bisa dilihat dari Gambar-5.
Hasil CV yang didapat pada sampel awal yaitu kode sampel 1007 sebesar 6913 kcal/kg yang mengalami kenaikan terbesar analisis sebesar 7096 kcal/kg, kemudian mengalami penurunan pada kode sampel 2208 sebesar 6702 kcal/kg karena nilai kalori batubara bergantung pada peringkat batubara. Semakin tinggi peringkat batubara, semakin tinggi nilai kalorinya. Pada batubara yang sama nilai kalorinya dapat dipengaruhi oleh moisture dan juga abu. Semakin tinggi moisture atau abu, semakin kecil nilai kalorinya, bisa dilihat dari Gambar-6.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan parameter kualitas batubara setelah hujan.
Adapun yang mempengaruhi pengurangan kualitas batubara adalah sebagai berikut :
1. Proses penumpukan batubara
Dalam proses penyimpanan, tidak semua batubara yang sudah digali dan ditumpuk di Stock ROM langsung disalurkan ke konsumen karena tergantung permintaan pasar. Tidak banyak konsumen atau pasar meminta batubara kualitas rendah sehingga kualitas batubara rendah biasanya tertumpuk lama  di Stock ROM hal ini diakibatkan kerena faktor cuaca. Tumpukan batubara seharusnya berbentuk kerucut bila
terjadi hujan mengalami penirisan lebih cepat dan tidak ada pengendapan air terlalu banyak, udara juga memperngaruhi perubahan kualitas batubara.

## 2. Proses Sampling
Pada sampling di Stock ROM sering didapatkan sampel yang kurang baik. Sampel yang dikatakan kurang baik yaitu sampel batubaranya masih terkontaminasi atau tercampur dengan batubara seam lain pada saat di stock ROM, selain itu proses pengambilan sampel di Stock ROM bisa tidak mewakili dari tumpukan batubara tersebut. Untuk pengambilan sampling seharusnnya lebih teliti lagi batubara yang tercampur dengan material lain seharusnya tidak dimasukkan.
Gambar-1. Grafik TM vs Curah Hujan
Gambar-2. Grafik IM vs Curah Hujan
Gambar-3. Grafik Ash vs Curah Hujan
Gambar-4. Grafik VM vs Curah Hujan
Gambar-5. Grafik TS vs Curah Hujan
Gambar-6. Grafik CV vs Curah Hujan
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 0 2 4 6 8 10 12 10 07 12 07 13 07 15 07 17 07 20 07 27 07 29 07 31 07 20 8 50 8 70 8 90 8 11 08 12 08 14 08 16 08 19 08 21 08 22 08 % TM Kode Sampel TM CH cur ah huj an ( m m ) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 0 1 2 3 4 5 6 10 07 12 07 13 07 15 07 17 07 20 07 27 07 29 07 31 07 20 8 50 8 70 8 90 8 11 08 12 08 14 08 16 08 19 08 21 08 22 08 % IM Kode Sampel IM CH cu ra h h uj an (m m ) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 07 12 07 13 07 15 07 17 07 20 07 27 07 29 07 31 07 20 8 50 8 70 8 90 8 11 08 12 08 14 08 16 08 19 08 21 08 22 08 % ASH Kode Sampel ASH CH
cur ah huj an ( m m ) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 10 07 12 07 13 07 15 07 17 07 20 07 27 07 29 07 31 07 20 8 50 8 70 8 90 8 11 08 12 08 14 08 16 08 19 08 21 08 22 08 % VM Kode Sampel VM CH cur ah huj an ( m m ) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 10 07 12 07 13 07 15 07 17 07 20 07 27 07 29 07 31 07 20 8 50 8 70 8 90 8 11 08 12 08 14 08 16 08 19 08 21 08 22 08 % TS Kode Sampel TS CH cu ra h h uj an (m m ) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 10 07 12 07 13 07 15 07 17 07 20 07 27 07 29 07 31 07 20 8 50 8 70 8 90 8 11 08 12 08 14 08 16 08 19 08 21 08 22 08 C V kca l/kg Kode Sampel CV CH cur ah huj an ( m m )

## KESIMPULAN
1. Hasil parameter sebelum hujan: R-M1A0-S12-1007-
A %TM 8.57(ar), %IM 3.94 (adb), %ASH 5.45 (adb), %VM 45.35 (adb), %FC 45.26 (adb), %TS 3.23 (adb), CV 6913 kcal/kg (ar).
2. Hasil parameter setelah hujan:
 1507 %TM 7.02 (ar) karena cuaca panas dan sampel dalam keadaan kering, R-M1A0-S12- 2208-A %TM 10.81 (ar) karena cuaca gerimis selama 75 menit dan sampel dalam keadaan lembab.
 2907 %IM 4.47 (adb), 3207  %IM 3.66 (adb) karena proses equilibrium (pengoksidian sampel pada suhu dan kelembaban ruang uji) di laboratorium yang kurang stabil.
 2907  %ASH 6.87 (adb), karena barubara kotor/tidak bersih pada saat coal getting 2208 %ASH 3.92 (adb) karena proses pencucian secara alami yang disebabkan oleh hujan.
 2707 %VM 42.83 (adb), karena lewat 7 menit proses pendinginan 2208 %VM 45.60 (adb) karena karena total moisture naik.
 2907  %TS 3.79 (adb), 2108 %TS 2.96 (adb), karena  pencucian alami yang disebabkan oleh hujan slfur yang dimaksud pyritic sulfur.
 1507 CV 7096 kcal/kg (ar), 2208 CV 6702 kcal/kg (ar) karena semakin tinggi moisture dan abu, semakin kecil nilai kalorinya.
3. Perubahan parameter kualitas batubara menunjukan bahwa  tren fluktuasi data curah hujan tidak diikuti dengan tren fluktuasi dari data parameter–parameter kualitas batubara. Adapun yang mempengaruhi
pengurangan kualitas batubara berdasarkan pengamatan lapangan adalah proses penumpukan batubara, proses sampling . Adapun saran yang dapat diberikan pada perusahaan, Sebaiknya desain stock Rom bisa diperhatikan lagi biar tidak ada genangan air di tengah-tengah penumpukan batubara dan tidak tercampur dengan batubara seam lain

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Demchuk,  T.D.  1992.  Epigenetic pyrite in a low- sulphur, sub-bituminous coal from the central Alberta Plains. International Journal of Coal Geology 21,
187–196.
[2] Irwandy,  A. 2014. Batubara Indonesia .  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 4-6.
[3] Muchjidin. 2006. Pengendalian Mutu Dalam Industri Batubara . Institut Teknologi Bandung. Bandung.
[4] Sukandarrumidi. 1995. Batubara dan Gambu t.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
[5] Sukandarrumidi. 2005. Batubara dan Pemanfaatannya .  Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
[6] Haipan,  Nurhakim,  Riswan.  2017.  Pengaruh Curah Hujan Terhadap Total Moisture Batubara Basis as Received. Jurnal GEOSAPTA .